872 



Weiss. Revision der vorhandenen Beobachtung-en 



C. Person (C. r., XXIII, 337) fand dafür 



Sn 



Bi 



Pb 



P 



S 



Temperaturen, zwischen 



denen die spec. Wärme 



bestimmt wurde. 



340 und 2400 c. 

 370 „ 280 „ 

 440 „ 340 „ 

 100 „ 50 „ 

 147 „ 120 „ 



Specifische 

 Wärme 



0-061 

 0-035 

 0-039 

 0-212 

 0-235 



Für die latente Flüssigkeitswärme und die Schmelzpunkte fand 

 C. P e r s n (C. r., XXIII, 162; Ann. de chim. et de phys., XXVII, 258) : 



Sn 



Schmelzpunkt 



Latente Wärme 



für die 

 Gewichtseinheit 



2350 C. 



14-3 



Bi 



270 



12-4 



Pb 



332 



5-15 



Zn 



423 



27-46 



P 



44-2 



4-71 



S 



115 



9-175 



Cd 



— 



13-56 



Ag 



— 



21-07 



und A. de Ch., S. III, XXIV, 129; XXI, 295 [HO = 1] 



Sn 



Schmelz 



junkt am 



Specif. Wärme im 



Latente 

 Wärme 



Quecksilber- 

 thermometer 



Luft- 

 thermometer 



starren 

 Zustande 



flüssigen 

 Zustande 



235-OC. 



232 -7 0. 



0-05623 



0637 



14-252 



Bi 



270-5 



266-8 



0-0308 



0-0363 



12-640 



Pb 



334-0 



326-8 



0-0314 



0-0402 



5-369 



Zn 



433-3 



415-3 



0-09555 



— 



28 13 



P 



42-2 



— 



0-1788 



0-2045 



5-034 



S 



115-0 



— 



0-20259 



0-234 



9-368 



Den V^ärmegehalt zwischen 0° und 300° C. bestimmte ebenfalls 

 C. Person (A. de Ch., S. III, XXIV, 129) und fand: 



Fe 



Wärmegehalt zwi 



sehen 00 u. 300» C. 



Beobachtet 



Berechnet 



36-5 



32-9 



Zn 



30-4 



27-8 



Äff 



18-3 



16-7 



Cu 



30-4 



28-5 



Pt 



10-6 



100 



Hff 



10-5 



9-9 



Sb 



16-5 



15-7 



